Synthese der Nickelarsenide. 
53 
Zu den Versuchen von Tabelle 2 (a und b) dienten dieselben 
Pulver, welche bereits 50 Tage der Einwirkung von Arsendampf 
bei 300° ausgesetzt gewesen waren. Die Gewichtszunahme steigt 
bei 350° zunächst etwas an, fällt dann rasch und erreicht zwischen 
der dritten und sechsten Woche einen fast konstanten Betrag; 
die Differenz der Atomverhältnisse sowohl für Speiskobalt wie für 
Kobalt schwankt dann nur noch zwischen 0,02 und 0,03. 
Diese Konstanz schwindet sofort, wenn man die Arsenide 
von neuem pulvert, wie die unter b eingetragenen Daten zeigen. 
Die Arsenaufnahme steigt auf etwa den dreifachen Wert und bleibt, 
soweit die Versuche reichen, dauernd höher als ohne Pulvern. 
Selbst eine äußerst feine Haut höherer Arsenide be- 
deutet mithin ein starkes Hindernis für den Fort- 
gang der Arsenierung. 
Die nun folgenden, bei 400°, 450° und 500° unternommenen 
Versuche erstrecken sich neben Speiskobalt und Kobalt auch auf 
Nickel. Das Nickelpulver war von C. A. F. Kahlbaum bezogen, 
wurde jedoch vor dem Gebrauch nochmals mit Wasserstoff im 
Porzellanrohr reduziert, wobei ziemlich starke Wasserbildung auf- 
trat. Nach der Reduktion wurde es gesiebt, so daß nur feinstes 
Pulver zur Verwendung kam. Als Ausgangsmaterial für die beiden 
anderen Versuchsreihen diente Speiskobaltpulver, das durch Vakuum- 
destillation auf die Zusammensetzung As^R gebracht worden war, 
und reines Kobaltpulver; letzteres war derselben Behandlung wie 
das Nickelpulver unterworfen worden. Die Erhitzungsdauer betrug 
jedesmal eine Woche; nur der erste Versuch bei 4o0° wurde 
14 Tage ohne Unterbrechung durchgeführt, um rascher voran- 
zukommen. In Tabelle 3 (p. 54) sind die bei 400° erhaltenen 
Resultate zusammengestellt. 
Sowohl das Kobalt- als das Nickelpulver waren nach der 
ersten 14tägigen Einwirkuug des Arsendampfes bei 4o0° zusammen- 
gesintert; das Kobaltarsenid zeigte eine fast schwarze Farbe, 
während das Nickelarsenid deutlichen Metallglanz und Bronzefarbe 
besaß. Die Reaktion verlief anfangs so rasch, daß in den ersten 
1 4 Tagen bedeutend mehr Arsen auf genommen wurde als in den 
folgenden 6 Wochen. Wie bei den früheren Versuchen ist auch 
hier ein schneller Abfall der Arsenaufnahme zu verzeichnen. In 
bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei 400° ist zwischen 
Kobalt und Nickel kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. 
Da das Nickel etwas zurückblieb , wurde das gebildete Arsenid 
bereits nach 5 Wochen gepulvert; es war so hart, daß ein Glas- 
stäbchen hierzu nicht ausreichte; vielmehr mußte die Substanz in 
einen Achatmörser gebracht werden. Nach dem Pulvern, welches 
von nun an jedesmal wiederholt wurde, stieg der Arsengehalt 
rasch an und erreichte nach 8 Wochen das Verhältnis Ni : As 
